112 Verhandlungen. N r 7 



100 Gevvicbtstheile lufttrockener Substanz enthalten: 



In Salzsäure 

 löslich . . . 85-89 



Kieselsäure 0-9G 



Kohlensäure 37-92 



Eisenoxydul U-78 



Thonerde 082 



Kalk 38-94 



Magnesia 3-97 



Natron 2-50 



Kieselsäure 7-34 



Eisenoxydul ... • 0-61 / In Salzsäure 



Thonerde 2-83 ( unlöslich . .11-47 



Kalk 0-69) 



Kohlenstoff d. org. Substanz 0*59 



(bei 100° 0-49) 



Wasser ' „ 150° 0-09 > 1-93 



beim Glühen (direct gewogen) 1-35 ) 



99-88 



Das gepulverte uud getrocknete Mineral gab au Aether geringe 

 Mengen einer organischen Materie ab ; die nach der Verdunstung des 

 Aethers als eine gelbe harzartige Substanz zurückblieb. 



Zur Beurtheilung der Natur dieses Bitumens, wurde eine Probe des 

 Kalkmergels längere Zeit bei 150° C. getrocknet und die Substanz hier 

 auch der Elementaranalyse unterworfen. 



Durch dieselbe wurde zwar der Kohlenstoff des Bitumens zu Koh- 

 lensäure verbrannt, gleichzeitig aber auch ein Theil der Kohlensäure des 

 kohlensauren Kalkes ausgetrieben. 



Es wurde daher die in diesem Rückstände enthaltene Kohlensäure 

 quantitativ bestimmt und von der Summe, der durch Verbrennung gefun- 

 denen und der durch die nachträgliche Kohlensäurebestimmung erhalte- 

 nen Kohlensäure, die in der ursprünglichen Substanz enthaltene Kohlen- 

 säuremenge abgezogen. 



Der sich ergebende Rest an Kohlensäure muss daher auf den Koh- 

 lenstoff der organischen Materie entfallen. 



Das Vorhandensein von 11-47 in Salzsäure unlöslichen Theilen 

 Hess bei dem vorliegenden Kalkmergel hydraulische Eigenschaften ver- 

 muthen, welche Annahme durch unternommene Versuche bestätiget 

 wurde, indem dieser Kalkmergel bis zur eintretenden Sinterung erhitzt, 

 nach dem Zerkleinern ein Pulver gibt, welches sich beim Anmachen mit 

 Wasser beträchtlich erwärmt und langsam erhärtet. 



Obige Analyse wurde im Laboratorium des Prof. A. Bauer am 

 k. k. polytech. Institute in Wien ausgeführt. 



II. Wieser. Analyse eines Kieselzinkerzes. 



Vor einiger Zeit wurde uns ein von Scharley in Oberschlesien 

 stammendes Kieselziukerz zur Analyse übergeben. 



Dasselbe zeigte aufgewachsene, fächerförmig vereinigte Krystall- 

 aggregate von weisser Farbe und eine Dichte von 3-36. Die quantitative 

 Untersuchung ergab in 100 Theilen. 



